## PERBANDINGAN KONSTANTA DIELEKTRIK DAN PERMITIVITAS RELATIF MINYAK SAWIT DENGAN MINYAK ISOLASI MINERAL PASCA PENUAAN TERMAL

## Abdul Rajab
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas teknik Universitas Andalas Email: abdul_rajab@ft.unand.ac.id

## ABSTRAK
Sifat  ramah  lingkungan,  dalam  arti  mudah  terbiodegradasi,  dan  faktor  ketersediaan  yang  melimpah membuat minyak sawit diusulkan menjadi alternatif minyak isolasi. Dengan demikian maka karakteristik dielektrik  minyak  sawit  akibat  tekanan  termal perlu  dievaluasi. Makalah  ini  memaparkan  konstanta dielektrik  dan  permitivitas  relatif  minyak  sawit  pasca  penuaan  termal.  Hasilnya  dibandingkan  dengan minyak mineral pada kondisi perlakuan dan pengujian yang sama. Minyak dipanaskan selama 1 hingga 7 hari  dalam  sebuah  oven  listrik  sebelum  faktor  disipasi  dan  konstanta  dielektriknya  diuji.  Viskositas minyak juga turut dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya degradasi molekul minyak pasca penuaan.  Perlakuan  penuaan  termal  dilakukan  mengacu  pada  standar  IEC-61125,  sedangkan  prosedur pengujian dilakukan dengan mengacu pada standar IEC247. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor disipasi kedua minyak naik dengan naiknya durasi penuaan termal. Hal ini ditengarai sebagai akibat dari semakin banyaknya pembawa muatan hasil degradasi minyak maupun degradasi kontaminan. Konstanta dielektrik minyak  sawit  dan  minyak  mineral juga  mengalami  kenaikan  yang  diduga diakibatkan  oleh kehadiran senyawa polar hasil hidrolisis minyak sawit dan oksidasi minyak mineral.
Kata Kunci : Minyak isolasi, penuaan termal, faktor disipasi, konstanta dielektrik

## I. PENDAHULUAN
Sampai saat ini jenis minyak isolasi yang paling  banyak  digunakan  adalah  minyak mineral. Minyak mineral diekstrak dari minyak bumi, sehingga berasal dari sumber yang tidak terbarukan  (Suwarno  dkk.,  2003).  Kelemahan lain  dari  minyak  mineral  adalah  memiliki  titik kilat dan titik bakar rendah, sekitar 146 0 C dan 162 0 C.  Minyak  mineral  dianggap  rentan terhadap  kebakaran,  sehingga muncul minyak isolasi  kelompok less-flammable . Minyak isolasi  kelompok less-flammable tersebut kurang diminati, karena tergolong bahan kimia berbahaya  dan  berpotensi  menimbulkan pencemaran lingkungan (McShane, 2002).
Akhir-akhir ini para peneliti dan praktisi isolasi sedang  ramai  menyelidiki  penggunaan minyak nabati sebagai alternatif minyak isolasi transformator,  karena  dipandang ramah lingkungan  dan  dapat  terbiodegradasi  secara alami baik ketika terjadi kebocoran atau ketika minyak  dibuang.  Selain  itu,  minyak  minyak
nabati juga unggul dalam hal titik kilat dan titik bakar  yang  tinggi dan  mudah  diperoleh sehingga  ketersediaannya  terjamin  (Claiborne, 1999;  Oommen  dan  Claiborne,  2000). Salah satu  jenis  minyak  nabati  yang  dianggap berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  minyak isolasi adalah minyak sawit.
Jika  minyak  sawit  akan  digunakan sebagai  minyak  isolasi  di  masa  depan, karakteristik  dielektrik  minyak harus  tetap berada  dalam  rentang  nilai  yang  bisa  ditoleris jika minyak  mengalami tekanan termal sampai ke  level  tertinggi yang  diperbolehkan. Hal  ini karena  selama pengoperasiannya  dalam transformator,  minyak  isolasi  terus  mengalami tekanan  termal  (panas),  akibat  rugi-rugi  yang timbul saat pembebanan. Secara umum material isolasi  akan  mengalami  penurunan  kualitas seiring  dengan  berjalannya  waktu  pakai  yang bisa berujung pada situasi dimana material tidak lagi  mampu  mengemban  fungsinya  sebagai isolasi. Oleh  karena  itu karakteristik  dielektrik minyak  sawit  akibat  tekanan  termal  atau pemanasan perlu dilakukan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian-penelitian tentang penuaan termal minyak nabati telah banyak mendapat perhatian para  peneliti.  McShane  (2001)  melakukan penuaan  dipercepat  dengan  memanaskan minyak  nabati  bersama  isolasi  kertas  dalam wadah  tertutup  dengan  menyertakan  tembaga dan aluminium  sebagai  katalis.  Wadah  berisi minyak  tersebut  dipanaskan  pada  temperatur 130 o C, 150 o C dan 170 o C, selama 500, 1000, 2000  dan  4000  jam.  Fokus  dari  penelitian  ini adalah  mengevaluasi  tingkat  degradasi  isolasi kertas pasca  penuaan  termal  dan  dibandingkan dengan  minyak  mineral.  Parameter  yang  diuji adalah  derajat  polimerisasi  dan  kekuatan  tarik. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  isolasi  kertas dalam minyak nabati mengalami penuaan lebih lambat  dibandingkan  dengan  dalam  minyak mineral.  Butuh  waktu  sekitar lima  sampai delapan  kali  lebih  lama  bagi  isolasi  kertas dalam  minyak  nabati  untuk  mencapai  tingkat degradasi  yang  sama  dengan  isolasi  kertas dalam  minyak  mineral.  Penelitian  ini  tidak menyentuh  karakteristik  dielektrik  minyak pasca penuaan.
Fofana  (2003)  melakukan  penelitian tentang  penuaan  termal  dengan  memanaskan minyak  nabati  dan  isolasi  kertas  dalam  oven pada  temperatur  100 o C  selama  1000  jam dengan/tanpa kehadiran oksigen. Logam-logam seperti  seng,  tembaga,  aluminium  dan  besi ditambahkan  sebagai  katalis.  Senada  dengan McShane  (2001),  Fofana lebih  memilih  isolasi kertas  sebagai  bahan  yang  diteliti.  Sementara McShane  menguji  tingkat  degradasi  isolasi kertas  akibat  penuaan,  Fofana  lebih  memilih tegangan  tembus  dan  faktor  disipasi  isolasi kertas  dalam  minyak  nabati  sebagai  parameter yang diteliti dan hasilnya dibandingkan dengan hasil  pengujian  isolasi  kertas  dalam  minyak mineral. Fofana melaporkan bahwa keberadaan oksigen  cenderung  menurunkan  tegangan tembus  dan  menaikkan  faktor  disipasi  isolasi kertas  lewat  proses  oksidasi  dan  pembentukan asam.
Penelitian tentang penuaan minyak nabati yang  fokus  pada  pengujian  minyaknya dilakukan  oleh  Perrier  dan  Beroual  (2009). Penuaan  dipercepat  dilakukan  berdasarkan standar  IEC-61125,  dengan  memanaskan minyak pada temperatur 120 o C selama 14 hari.
Perrier dan Beroual lebih fokus pada pengaruh penuaan  termal  terhadap  viskositas  dan keasaman  minyak.  Mereka  menyimpulkan bahwa  angka  keasaman  minyak  nabati meningkat  cukup  signifikan  akibat  penuaan termal,  demikian  pula  dengan viskositasnya. Penelitian  ini  hanya  mengevaluasi  viskositas dan keasaman minyak diakhir periode penuaan dan  membandingkannya  dengan  kondisi  awal sebelum  penuaan.  Tidak  ada  upaya  untuk melihat  tahapan  perubahan  viskositas  dan keasaman minyak akibat penuaan. Karakteristik dielektrik  minyak  juga  tidak  menjadi  kajian dalam penelitian ini Endah  Yuliastuti  (2010)  juga  telah melakukan penelitian tentang pengaruh penuaan termal  terhadap  minyak  ester  sintetik  dan minyak  mineral  berdasarkan  standar  IEC- 61125. Meskipun tidak meneliti minyak nabati, namun  peninjauan  ini  relevan  oleh  karena minyak  ester  sintetik  memiliki  banyak kesamaan  dengan  ester  alami  (minyak  nabati). Sebagaimana  ester  alami  minyak  nabati,  ester sintetik merupakan hasil sintesa alkohol dengan asam-asam  lemak  rantai  panjang.  Penuaan termal  dilakukan  melalui  pemanasan  pada temperatur 100 o C selama 1440 jam. Parameter- parameter  seperti  tegangan  tembus,  faktor disipasi, konstanta dielektrik dan kandungan air relatif  diuji  setiap  periode  pemanasan  selama 46, 94, 190, 286, 430, 598, 766, 1102 dan 1438 jam.  Endah  Yuliastuti  terlihat  berupaya menginvestigasi  tahapan  penuaan  termal  dan pengaruhnya  terhadap  parameter-parameter seperti  tegangan  tembus,  faktor  disipasi, konstanta  dielektrik  dan  kandungan  air  relatif minyak.  Pembahasan  hasil  penelitian ini fokus pada  analisis  kecenderungan  perubahan parameter-parameter tersebut terhadap penuaan.
Penuaan  termal  yang  dilakukan  dalam rangka  penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan standar  IEC-61125,  sebagaimana  yang dilakukan oleh Perrier dan Beroual (2009) dan Endah  Yuslianti  (2010).  Minyak  ditempatkan dalam  sebuah  gelas beaker terbuka  dan dipanaskan dalam oven listrik pada temperatur 100 o C selama maksimal 7 hari (lama penuaan menurut IEC-61125/A adalah 164 jam). Kawat tembaga  disertakan  dalam  minyak  untuk mempercepat  proses  oksidasi. Faktor  disipasi dan  konstanta  dielektrik  diuji  setiap  selang  1 hari. Pengujian viskositas juga dilakukan  untuk mengantisipasi penomena  yang  mengikuti
perubahan  karakteristik  dielektrik  minyak akibat  penuaan. Berbeda  dengan  Perrier  dan Beroual  dan  Yuslianti, penelitian  ini  lebih menekankan  pada  elaborasi  penomena  fisik maupun  kimiawi  yang  menyertai  perubahan karakteristik dielektrik akibat penuaan.

## III. METODOLOGI
Metodologi  yang  digunakan  meliputi penyiapan  sampel,  penuaan  termal,  pengujian- pengujian dan analisis hasil pengujian.
3.1. Sampel Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak sawit yang telah mengalami proses-proses  seperti Refining,  Bleaching,
Deodorizing  dan  Fractination. Selain  itu, minyak  mineral  juga  diuji  pada  kondisi pengujian yang sama sebagai pembanding.
3.2. Penuaan Termal
Penuaan  termal  disimulasikan  dengan memanaskan  sampel  minyak  dalam  sebuah oven  listrik,  sebagaimana  ditunjukkan  dalam gambar  1.  Sampel  minyak  sebanyak  500 ml ditempatkan  dalam  gelas beaker tahan  panas berukuran  1000  ml  dan  dipanaskan  dalam sebuah oven listrik yang diset pada temperatur 100 o C.  Gelas beaker berisi  minyak  dibiarkan terbuka  supaya  terjadi  kontak  dengan  udara  di dalam  oven  sehingga  dimungkinkan untuk terjadi  reaksi  oksidasi.  Kawat  tembaga  sekitar 2,2 gram ditambahkan ke dalam minyak untuk mempercepat  proses  oksidasi.  Sampel  pertama dikeluarkan  setelah  satu  hari  pemanasan. Sampel-sampel  berikutnya  dikeluarkan  setelah 2,  3,  4,  5,  6  dan  7  hari.  Sampel  minyak  yang telah  diberi  penuaan  termal  dibiarkan  dingin secara alami sebelum pengujian dilakukan.
Gambar 1 . Pemanasan minyak dalam sebuah oven listrik.
3.3. Pengujian  Faktor

## Disipasi  dan Konstanta Dielektrik
Konstanta  dielektrik  dan  faktor  disipasi dielektrik  minyak  diuji  dengan  menggunakan C-Tnδ-MeBbruck. Alat ini bekerja berdasarkan prinsif  rangkaian  jembatan Schering ,  sesuai dengan  standar  pengujian  IEC-247  (2004). Sampel  minyak  ditempatkan  dalam  sebuah  sel uji yang terbuat dari bahan stainless steel, dari Tettext Instruments. Sel uji ini terdiri dari dua buah  elektroda  konsentris  sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.
Pengujian dilakukan dengan memberikan tegangan  AC  1  kVrms,  50  Hz  pada  kedua terminal  jembatan  Schering.  Dengan  jarak antara  elektroda dalam  dan  elektroda  luar  2 mm,  maka  medan  listrik  pada  celah  elektroda bernilai  sekitar  0,5  kV/mm.  Nilai  ini  sesuai dengan  standar  IEC-247  yang  mensyaratkan medan  listrik  untuk  pengujian  faktor  disipasi dan  konstanta  dielektrik  minyak  isolasi  (jenis mineral)  pada  kisaran  antara  0,03  kV/mm sampai  dengan  1  kV/mm.  Kesetimbangan jembatan  schering  diperoleh  dengan  mengatur tahanan dan kapasitor variabel pada alat uji C- Tnδ-MeBbruck  seperti  ditunjukkan  pada gambar 3a.  Indikasi  kesetimbangan  diketahui dari  tampilan  kurva  lissajous berbentuk  garis lurus pada  osiloskop  penunjuk  nol  seperti ditunjukkan oleh gambar 3b.
(a) (b) Gambar 2 . Sel uji untuk pengujian faktor disipasi dan konstanta dielektrik; (a) Housing , (b) pasangan elektroda luar dan elektroda dalam.
(a) (b) Gambar 3. Alat Uji faktor disipasi dan konstanta dielektrik; (a) C-Tnδ-MeBbruck, (b)
Osiloskop penunjuk nol.

## 3.4. Viskositas
Pengujian  viskositas  dimaksudkan  untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya degradasi  molekul  minyak  menjadi  molekul- molekul  yang  lebih  kecil,  atau sebaliknya kemungkinan terjadinya
polimerisasi membentuk molekul yang lebih besar. Panjang pendeknya  rantai  atom  dalam  suatu  senyawa kimia  akan  menentukan  viskositasnya  karena terkait  dengan  gaya  Van  Der  Walls  yang bekerja  pada  dua  molekul  berdekatan (Fessenden & Fessenden, 1986).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Faktor Disipasi Penuaan termal atau pemanasan terhadap sampel  minyak  dilakukan  selama  7  hari,  dan setiap selang satu hari sampel dikeluarkan dari oven  untuk  dilakukan  pengukuran  faktor disipasi.  Untuk  setiap durasi  pemanasan, pengukuran faktor disipasi dilakukan sebanyak 2  kali  dan  nilai  rata-rata  ke  dua  hasil pengukuran ditunjukkan dalam gambar 4.
Dari  gambar 4 terlihat  bahwa  faktor disipasi  kedua  minyak  meningkat  seiring dengan  bertambahnya  durasi  penuaan.  Hasil pengukuran faktor disipasi ini mengindikasikan terjadinya pemotongan  rantai atom karbon dalam  struktur  molekul  minyak,  baik  minyak sawit maupun minyak mineral. Proses ini akan memperbesar  kandungan  senyawa  ionik  dalam minyak, yang  diketahui  merupakan salah  satu faktor  penyebab  naiknya  konduktivitas listriknya.
Dugaan  terjadinya  degradasi  molekul minyak  didukung  oleh  hasil  pengujian viskositas, yang menunjukkan bahwa viskositas kedua  minyak  menurun  dengan  bertambahnya durasi penuaan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar  5. Penurunan  viskositas  semakin memperbesar  konduktivitas listrik  karena meningkatnya  mobilitas  pembawa  muatan. Konduktivitas
listrik sendiri  merupakan perkalian  dari  jumlah/konsentrasi  pembawa muatan dengan mobilitasnya.
Gambar 4. Faktor Disipasi minyak sawit, minyak mineral dan minyak silikon sebagai fungsi dari durasi penuaan termal.
Gambar 5. Viskositas kinematik minyak sawit dan minyak mineral sebagai fungsi dari durasi penuaan termal

## 4.2. Konstanta Dielektrik
Parameter  yang  diukur  pada  pengujian konstanta  dielektrik  adalah  kapasitansi  sel  uji, baik  dalam  kondisi  berisi  sampel  minyak maupun  kapasitansi  sel  uji  dalam  keadaan kosong. Pengukuran kapasitansi dilakukan pada beberapa  durasi  pemanasan,  dari  0  hingga  7 hari. Untuk setiap durasi, pengukuran dilakukan sebanyak  2  kali  dan  nilai  rata-rata  konstanta dielektrik  dari  dua  hasil  pengukuran ditunjukkan dalam gambar 6.
Gambar 6 . Konstanta dielektrik minyak sawit dan minyak mineral sebagai fungsi dari durasi penuaan termal.
Gambar 6 menunjukkan  bahwa  penuaan termal  menyebabkan  kenaikan  tipis  konstanta
dielektrik  minyak  sawit  maupun  minyak mineral. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan  tingkat  kepolaran  minyak  sawit dan  minyak  mineral.  Peningkatan  ini kemungkinan disebabkan oleh terjadinya proses hidrolisis pada minyak sawit dan reaksi oksidasi pada  minyak  mineral,  meski  dengan  kadar rendah (tidak terjadi perubahan signifikan pada warna).  Proses  hidrolisis  pada  minyak  sawit berlangsung  berdasarkan  persamaan  (1) (Biermann, U. dan Metzger, J. O., 2007).
Trigliserid + 3H 2 O    3RCOOH + C 3 H 8 O 3 (1)
Reaksi  hidrolisis  pada  minyak  sawit mengkonsumsi  air  dan  menghasilkan  asam karboksilat  dan  gliserol,  Bisa  dipahami  kalau terjadi  penurunan  tajam  dalam  kandungan  air relatif  minyak  sawit sehingga  tegangan tembusnya  naik  secara  signifikan.  Disamping berkurang dengan pemanasan, penurunan kadar air  diperkuat  oleh  reaksi  hidrolisis  yang mengkonsumsi air.
Baik  asam  karboksilat  maupun  gliserol merupakan  senyawa  dengan  tingkat  kepolaran tinggi. Kehadiran  gliserol  meningkatkan kepolaran minyak yang berimbas pada kenaikan konstanta  dielektrik.  Meskipun  secara  struktur asam  karboksilat  merupakan  molekul  yang polar,  namun  kehadirannya  tidak  berpengaruh terhadap  kepolaran  minyak.  Suatu  molekul asam  karboksilat  biasanya  bergabung  dengan molekul  asam  karboksilat  lain  melalui  ikatan hidrogen  yang  kuat  membentuk  dimer. Gabungan  dua  molekul  asam  karboksilat  ini menghasilkan dimer yang  nonpolar. Kepolaran keduanya  hilang  karena  kesimetrian  geometri dimer yang terbentuk. Gambar 7 menunjukkan dimer  asam  karboksilat  yang  terbentuk  oleh ikatan hidrogen.
Reaksi  oksidasi  pada  minyak  mineral menghasilkan  air  dan  asam  karboksilat berdasarkan  persamaan  (2)  sampai  dengan persamaan  (5).  Reaksi  pertama  adalah terjadinya  oksidasi  pada  molekul  hidrokarbon penyusun minyak menghasilkan
hydroperokside (Suwarno, 2006): RH + O 2 ROOH (2) Hydroperoksida kemudian mengalami penguraian berdasarkan reaksi berikut : ROOH RO’ + ‘OH (3)
Kedua radikal bebas hasil penguraian ini akan  bereaksi  kembali  dengan  molekul  RH menghasilkan  alkohol  dan  air  berdasarkan reaksi berikut : RH + RO’ ROH + R’ (4) RH + ‘OH H 2 O + R’ (5) Berdasarkan persamaan (4) dan persamaan (5) maka hasil dari oksidasi minyak mineral yang memberi efek signifikan terhadap karakteristik  dielektrik  minyak  adalah  alkohol (ROH) dan air (H 2 O). ROH hasil reaksi diatas akan  mengalami  reaksi  oksidasi  lebih  lanjut, tergantung  pada  jenis  ikatan  alkoholnya.  Jika alkoholnya  adalah  alkohol  primer,  maka oksidasi  akan  menghasilkan  aldehid  (RCOH). Selanjutnya  aldehid  mengalami  oksidasi membentuk  asam  karboksilat  (RCOOH).  Jika alkoholnya  adalah  alkohol  sekunder,  maka oksidasi  akan  menghasilkan  keton  (Suwarno, 2006).
Gambar 7. Dua molekul asam karboksilat membentuk dimer. Kepolaran masing-masing asam karboksilat saling meniadakan dengan struktur geometri dimer yang simetris.
Kehadiran  asam  karboksilat  tidak berpengaruh  terhadap  kepolaran  minyak mineral,  karena  dua  molekul  asam  karboksilat cenderung membentuk dimer seperti pada kasus hidrolisis  minyak  sawit  (Gambar 7).  Tetapi kehadiran  aldehid  dan  keton  meningkatkan tingkat  kepolaran  minyak  mineral.  Hal  inilah tampaknya  yang  menjadi  alasan  mengapa konstanta  dielektrik  minyak  mineral  sedikit meningkat  dengan  penuaan  termal.  Pemanasan seharusnya  mereduksi  kandungan  air  relatif minyak  mineral,  akan  tetapi  reaksi  oksidasi kembali  menghasilkan  air  dalam  minyak mineral.  Hal ini  mengakibatkan  kandungan  air relatif  minyak  mineral  tidak  mengalami perubahan  drastis  sebagaimana  terjadi  pada
R C O H O R C O H O Ikatan hidrogen
minyak  sawit.  Sebagai  konsekuensinya, tegangan  tembus  minyak  mineralpun  tidak mengalami  perubahan  berarti,  sebagaimana terjadi pada kasus minyak sawit.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas maka  beberapa  kesimpulan  dapat  diambil sebagai berikut:
1. Faktor  disipasi kedua minyak  naik  dengan naiknya durasi penuaan termal. Degradasi  molekul minyak  maupun molekul kontaminan  dalam  minyak ditengarai sebagai penyebabnya. Disamping meningkatkan jumlah pembawa muatan, degradasi  juga menurunkan  viskositas  minyak  dan memperbesar mobilitas pembawa muatan dalam minyak.
2. Sedangkan  konstanta  dielektrik  minyak sawit  dan  minyak  mineral  naik  akibat kehadiran  senyawa  polar  hasil  hidrolisis minyak  sawit dan  oksidasi minyak mineral.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  LPPM Unand  atas  bantaun  pembiayaan  melalui Program Penelitian Dana DIPA Unand 2012.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Biermann,  U.  dan  Metzger,  J.  O.,
Application  of  Vegetable  Oil-Based Fluids  as  Transformer  Oil ,  Oldenburg Fakultat V Mathematik und Naturwissenschaften, Carl Von Ossietzky Universitat, Hamburg (2007). [2] Claiborne, C.C., Wals, E.J. dan Oommen T.V., An Angriculturally Based Biodegradable Dielectric Fluid , Proceeding of IEEE/PES T&D Conference, New Orleans, 11-16 (1999).
[3] Endah  Yuliastuti, Analysis  of  Dielectric Properties Comparison between Mineral Oil  and  Synthetic  Ester  Oil ,  Master Thesis,  Delf  University  of  Technology (2010). [4] Fessenden  dan  Fessenden, Kimia Organik , Penerbit Airlangga (1986). [5] Fofana,  I.,  dkk., Results  on  Ageing  of Aramid Paper under Selective Conditions , XIIIth International Symposium on High Voltage Engineering, Netherlands (2003). [6] IEC-61125, Unused  hydrocarbon  based insulating  liquids - Test  methods  for evaluating the oxidation stability (1992).
[7] IEC  60247, Insulating  Liquids – Measurement  of  Relative  Permittivity, Dielectric  Dissipation  Factor  and  DC Resistivity (2004). [8] McShane,  C.P.,  dkk., Aging  of  Paper Insulation  in  Natural  Ester  Dielectric Fluid ,  2001  IEEE/PES  Transmission  &
Distribution  Conference  &  Exposition, Atlanta GA (2001).
[9] McShane,  C.P., Vegetable-Oil-Based Dielectric  Coolant ,  IEEE  Industry Applications Magazine, 8, 34-41 (2002).
[10] Oommen,  T.V.,  dan  Claiborne.  C.C., A New  Vegetable Oil  Based  Transformer Fluid  :  Development  and  Verification , Proceeding  of  Conference  on  Electrical Insulation  and  Dielectric  Phenomena, 876-881 (2000).
[11] Perrier C. dan Beroual A., Experimental Investigations  on  Insulating  Liquids  for Power Transformers: Mineral, Ester, and Silicone  Oils ,  IEEE  Electrical  Insulation Magazine (2009).
[12] Suwarno,  Sitinjak,  F.,  Suhariadi,  I.  dan Imsak, L., Study on the Characteristics of Palm  Oil  and  it’s  Derivatives  as  Liquid Insulating  Materials,  Proceedings  of  the 7th Intemational Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, Nagoya, 495-498 (2003).
[13] Suwarno, Teknik Isolasi, Sekolah Teknik Elektro  dan  Informatika,  Institut Teknologi Bandung, Bandung (2006).
Biodata Penulis Penulis  menyelesaikan  pendidikan  S1 tahun  1996  di  Universitas  Hasanuddin  dan menyelesaikan  pendidikan  S2  di  ITB  tahun 2001.  Saat  ini  penulis  terdaftar  sebagai dosen Teknik  Elektro  Universitas  Andalas  Padang. Minat  penelitian  adalah  minyak  isolasi  pada peralatan  listrik  tegangan  tinggi,  monitoring dan diagnosis sistem isolasi